방향 성 전기 강판 의 통상 탄소 함량 은 0 . 02 ~ 0 . 08 % 이 고 이때 오스테나이트 와 페라이트 2 상 구역 이 된다 . 온도 가 1100 ℃ 일 때 오스테나이트 분 율 이 가장 크 고 탄소 함량 에 따라 최고 20 ~ 30 % 의 오스테나이트 분 율 을 가진다 . 800 ℃ 이하 가 되 면 페라이트 단상 으로 된다 . 페라이트 에 비해 오스테나이트 상 은 훨씬 단단 한 조직 이 다 . 열간 압연 은 1050 ℃ 에 시작 되 므로 앞 패스 의 압연 율 을 크 게 하 면 할수록 오스테나이트 분 율 이 큰 온도 영역 에서 압연 이 되 므로 페라이트 와 오스테나이트 데 축적 되 는 에너지 가 틀리 므로 후속 공정 에서 미세 조직 이 불 균일 해 지 는 원인 이 된다 . 마무리 압연 의 마지막 3 개 스텐 드 에서 각 스텐 드 의 압연 율 을 더한 누적 압연 율 이 90 % 이상 이 되 는 것 이 자성 에 바람직 하 다 .